( roo8 ) 

 de ce dernier dans le vide. L'hydrure qui se forme ainsi est blanc, très 

 altérable à l'air; celui que j'ai oblenu contenait un peu de strontiane et son 

 analyse, déduction faite de cette strontiane, conduit, pour l'hydrure, à la 

 formule SrH 2 . 



» Je poursuis l'étude de ces réactions et j'espère pouvoir bientôt sou- 

 mettre de nouveaux résultats à l'Académie. » 



CHIMIE MINERALE. — Sur l'état du silicium dans Its fontes et les ferrosiliciums 

 à faible teneur. Note de M. P. Lebeac, présentée par M. Henri 

 Moissan. 



« Les différents auteurs qui se sont occupés de rechercher sous quelle 

 forme existe le silicium dans les fontes et dans les aciers n'ont pu jus- 

 qu'ici émettre une opinion décisive. 



» M. Osmond ('), continuant les expériences calorimétriques de MM. Troost et 

 Hautefeuille ( 2 ) sur des fers siliciés à teneur plus faible en silicium, conclut de ses 

 déterminations que « le silicium peut se combiner au fer avec dégagement de cha- 

 leur, mais le composé formé est dissocié par un excès de fer et ne subsiste que 

 lorsque la pression du silicium dans l'alliage est suffisante ». 



» Dans son travail sur la résistance électrique des aciers, M. LeChatelier ( 3 ) admet, 

 par analogie avec ce qui se passe pour beaucoup d'autres alliages, que dans les aciers 

 le silicium n'est pas isolé à l'état de siliciure, mais se trouve « à l'état de mélange 

 » homogène, dissolution solide ou mélange isomorphe, comme l'est le carbone de 

 » trempe ». 



» D'autre part, MM. Carnot et Goûtai ( 4 ) ne purent isoler aucun siliciure défini des 

 fontes siliciées ordinaires. Ils s'expriment ainsi : « Nous sommes portés à croire que 

 » le refroidissement produit la décomposition du siliciure Si Fe ou bien que ce siliciure 

 » constitue avec l'excès de fer une dissolution solide ou mélange homogène. » 



» Enfin, M.Stead( s ), étudiant par les procédés micrographiques l'influence du sili- 

 cium à des teneurs voisines de 4 pour ioo, admet que tout ce métalloïde est à l'état de 

 solution solide daus le fer, qui garde sa forme habituelle très bien développée. 



» lîe notre côté nous n'avons rencontré aucun composé de fer et de 



(') Osmond, Comptes rendus, t. CXIII, p. 474 ; 1891. 

 {") Troost et Hautefeuille, Comptes rendus, t. LXXXI, p. 264. 

 ( 3 ) Le Chatelier, Comptes rendus, t. CXXVI, p. 1709 ; 1898. 

 (') Carnot et Goutal, Annales des Mines, t. XVII ; 1900. 

 ( 5 ) Stead, Journal 0/ the Iran Institut, 1898. 



